382 Th, Scheerer 



1) hvilken Erlsmængde (Jern-INihhelhils ogp nikkel- 

 holdig Magncllîiis tilsanmicn) indeliolcler den eiisfo- 

 rende lîjergart (Hornblende) efter et l^îiddeltal? 



2) hvilken midlere N i kkel geh al t pleier denne Dian- 

 ding' af Jern-Nikkelkiis og nikkeiholdig- Magnelkiis al 

 indcholdc? 



For at komme Besvarelsen af disse to Spörg-smaale 

 nærmere, blev en l)eel Malm, i den Tilstand, som Hr. 

 Johansen havde ladet den bryde i det för omtalte store 

 Ertsbaand, underkastet Pukning" og- Vaskning*, hvilke Pro- 

 cesser, ved Hr» Inspektör F» Roscher's Godhed, «dför- 

 tes paa Snarnms Koboltverk» Herved erholdtes cfter 

 Hr. Roschcrs Opgivende: 



a) af 267 ÎT No. 1 Malm i) 65 ^ Sliig-, 

 h) - 135 - - 2 - 31 - — , 



hvilke Mængder Sliig^ svare i forstnævnte Tilfælde til 

 24| Procent og^ i det andet til 23 Procent. — Den saale- 

 des udvaskede Sliig- indcholdt naturligviis , fornden det 

 egentlige Erlspulver, endnu en betydelig' Deel Bjergart 

 (Hornblende), og- ved den metallurgiske Undersögelse maatte 

 nu altsaa udfindes baade disses relative Forhold og^ Erts- 

 pulverets absolute jXikkelgehalt. 



Förcnd jeg- angiver Resultaterne af mine desangaaende 

 anstiilede Undersögciser , vil jeg: meddele, paa hvilken 

 Maade jeg* har udfört Nikkelsligens Probering". 



Tre indlil 4 Grammer fiinreven Nikkelsliig' overgydcs 

 i en Glaskolbc med conccntreret Saltsyre, som ved Om- 

 rystning' vel blandes med Sliigpulveret, hvorcfter Massen 

 paa et kun meget lidt opvarmel Sted, bliver staaendc i 1 



Ï) lir. Joliansen havtle decU Malmen i to Partier, livoraf del 

 ene, Malm IVo. 1, efter lians Formening syntes at være uogel 

 erlsrigere end det andet, Malm No. 2, 



